technisch - chemische Mittheilungen. 21 



blei und Schwefelzink abfiltrirt worden war, mit Ammo- 

 niak alkalisch gemacht und mit Schwefelwasserstoffgas ge- 

 sättigt, gab eine grünliche Färbung und Hess beim Filtriren 

 und Auswaschen mit Schwefelwasserstoffwasser das Schwe- 

 feleisen zurück. Beim Einäschern des Filters blieb wenig 

 Eisenoxyd und Filterasche ; nach Abzug der letzteren 

 blieben 0,008 Grm. Eisenoxyd = 0,4 Proc. Eisenoxyd. 



Die vom Schwefeleisen abfiltrirte Lösung wurde mit 

 oxalsaurem Kali gefällt. Der Oxalsäure Kalk betrug 

 0,045 Grm. und Hess geglüht 0,025 Grm. kohlensauren 

 Kalk = 0,014 Grm. Kalk = 0,7 Proc. Kalk. 



100 Theile französisches Zinkoxyd-Kronglas bestehen 

 sonach aus: 



56,61 Proc. Kieselerde 

 13,50 „ Zinkoxyd 



4,11 „ Blei oxyd 



0,40 „ Eisenoxyd 



0,70 „ Kalk 

 Spuren von Arsen (ob als Arsensäure oder arsenige Säure muss 



dahingestellt bleiben) 

 24,68 Proc. Alkalien und Borsäure (aus dem Verlust bestimmt) 



100,00. 



Von Herrn Bergrath Schüler erfuhr ich später, dass 

 Analysen des Herrn Prof. Hof mann in London auf ähn- 

 liche Zahlenverhältnisse geführt hätten. Auf 1 Aeq. Zink- 

 oxyd kommen in diesem Glase 15 Aeq. SiO (= 5 Aeq. 

 SiO 3 ); das Krystallglas von Voueche in Belgien ent- 

 hält auf 1 Aeq. Bleioxyd 15 Aeq. SiO (= 5 Aeq. Si03). 

 Es scheint also, als habe man beim Zinkoxyd-Kronglase 

 statt 1 Aeq. Bleioxyd 1 Aeq. Zinkoxyd genommen, die 

 Kieselerde (56 Proc.) unverändert gelassen und nur aus- 

 ser den Alkalien so viel Borsäure (vielleicht Borax) zu- 

 gesetzt, dass ein gut schmelzbares Glas entstand. 



